21 



Ueber die Bildung dieses Produktes bei der Bereitung des Zink weiss möchte nicht ganz leicht 

 eine bestimmte Erklärung zu geben sein, um so weniger, als bis jetzt nur einmal in einer Muffel die- 

 selbe stattfand. Das Quantum ist ziemlich bedeutend gewesen. 



Nach meiner Ansicht ist die Hitze bei der Oxydation des Zinkes wohl stark genug gewesen, aber 

 der Luftzug nicht hinreichend, um den Zinkrauch aus der Muffel zu treiben, wodurch die Masse des zu- 

 rückgebliebenen Zinkoxydes bei später entstandener höherer Temperatur in zähen Fluss gekommen, 

 und so die beschriebenen Gestallen annehmen konnte. Aehnlich mag die Entstehung dieser krystallini- 

 schen Bildungen, die anderwärts gefunden wurden, im Ofenbruch zu erklären sein. 



2. Bereitung der Magnesia carbonica zu Bilin. 



Dieselbe wird in einem circa 200 Schritt unterhalb des Brunnens besonders dazu eingerichteten 

 Gebäude auf folgende Art verfertigt: 



Die dazu verwendeten Ingredienzien sind Saidschützer und Biliner Quelle. Das Saidschützer Bitter- 

 wasser concentrirt man an Ort und Stelle durch Abdampfen von dreissig auf einen Theil und verfährt 

 es so in Fässern nach dem drei Meilen weit entfernten Bilin. 



Den Biliner Sauerbrunnen, von welchem das überlaufende Wasser, so wie das, vom Probiren 

 der zur Füllung bestimmten Krüge verwendet wird, welches man in einer Köhrenleitung zur Fabrik führt, 

 dampft man in gusseisernen Kesseln, deren mehrere durch gemeinschaftliche Feuerung geheizt werden, 

 im Verhällniss von 90 auf 1 ab. — In einen starken Holzbottig wird diese Natronlauge zum Sedimen- 

 tiren gestellt. 



Zum Niederschlagen der Magnesia erwärmt man ein Volum derselben auf 40° R., mischt dies 

 unter zwei Volume des Bitterwassers, rührt um, und bringt den Niederschlag auf zwei Auslaugefässer 

 mit doppeltem Boden, dessen oberer Theil mit Leinwand überspannt ist. — Die erst ablaufende Glau- 

 bersalzlauge wird besonders aufgefangen, durch Abdampfen concentrirt und in einem besonderen Räume 

 zum Krystallisiren in Holzbottigen gebracht. Nachdem die Magnesia von der ersten Lauge befreit ist, 

 wird ein fortwährender schwacher Strom von Wasser über dieselbe geleitet, bis dasselbe ziemlich ge- 

 schmacklos ist. Diese Waschwässer laufen unbenutzt fort. — Zuletzt wird der Niederschlag noch mit 

 heissem Wasser ausgewaschen und dann in lange, mit Leinwand am Boden versehene Tröge gebracht. 

 Nachdem das meiste Wasser so weit abgetrogt ist, dass die Masse Halt hat, wird sie durch Umwenden 

 auf ein Brett gestürzt; sie wiegt dann 70 Pfund. — Hierauf lässt man sie erst bei gewöhnlicher Tem- 

 peratur des Baumes etwas austrocknen, dann kommt sie auf [den Vorwärm -Ofen, von welchem aus 

 sie in den Trocken -Ofen gebracht wird. Dieser besteht aus etwa vierzig muffelartigen Räumen, 

 welche durch eine Feuerung erwärmt werden. In jeden werden zwei Breiter mit der auf dem Vorwärm- 

 Ofen stehenden Magnesia beschickt, bis sie vollkommen trocken sind. — Da es hier nicht gut möglich 

 ist, die Oberfläche der Magnesia staubfrei zu erhalten, so kratzt man die aus dem Ofen kommenden 

 Stege ab. Der Abgang wird gesammelt, in Wasser zertheilt und durch Absetzen gereinigt. — Der im 

 Anfang 70 Pfund wiegende Steg Magnesia wiegt dann 3 Pfund. Das Pfund Magnesia kostet an Ort und 

 Stelle 48 Kreutzer Münze. 



Obschon die ganze Bereitung sehr empirisch betrieben wird, so mag dieselbe dennoch wegen des 

 geringen Kostenaufwandes für das Hauptmaterial der, Wohlfeilheit des Brennmaterials, der Braunkohlen, 

 und des wenigen, aus zwei Mann bestehenden Personals, gewinnbringend sein. — Das Fällungsmittel, 

 das Biliner Wasser, kostet eigentlich gar nichts, da jedenfalls ein Abflusskanal da sein müsste, um den 

 Ueberfluss abzuleiten. 



